Способ отсадки в магнитных полях

СЕМИНАР 16

ДОКЛАД НА СИМПОЗИУМЕ "НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА - 2001" МОСКВА, МГГУ, 29 января - 2 февраля 2001 г.

© Е.С. Слепцова, А.И. Матвеев, 2001

УДК 622.763.9

Е.С. Слепцова, А.И. Матвеев

СПОСОБ ОТСАДКИ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

дной из важных задач в области переработки и обогащения россыпных и рудных месторождений благородных металлов является проблема доводки и перечистки концентратов и шлихов.

Получаемые первичные концентраты и шлихи промприборов обогатительных установок при традиционных схемах обогащения из-за накопления в них тяжелых минералов пустой породы представляют собой трудно перерабатываемый материал. Процесс доводки усложняется наличием мелкого и тонкого золота.

Существующие технологические схемы доводки сложны, энергоемки и требуют многоцикловой переработки с последовательным удалением пустой породы по разным технологическим свойствам (магнитные, электростатические, и т.д.).

В целях упрощения и повышения эффективности технологии доводки нами предлагается способ переработки шлихов и первичных концентратов, заключающийся в отсадке золотосодержащих шлихов и концентратов в магнитных полях. Способ защищен патентом РФ № 2145523.

В традиционных гравитационных схемах обогащения процесс отсадки обычно применяется на основной стадии концентрации с последующей перечи-

сткой на концентрационных столах или аппаратах их замещающих, например, в центробежных концентраторах разного типа. При этом методом отсадки удается максимально сократить объем перерабатываемого материала и концентрировать основную массу золота в камерный продукт, при этом иногда удается получить кондиционные отвальные хвосты.

При наличии мелкого и тонкого золота в исходном питании отсадочная технология становится менее эффективной. Мелкое, и так называемое «плавучее золото» фракции -100 мкм обычно уносится потоком пульпы.

В предлагаемом нами способе отсадки при воздействии магнитного поля происходит естественное накопление шлиховых магнитных минералов. С одной стороны, насыщение постели минералами с магнит-

ными свойствами приводит к набору определенной плотности (как правило магнитные минералы имеют высокое значение плотности 5,2-7,6 г/см3), что дает возможность исключить закладку искусственной постели (дробь, ферросилиций и т.д.), а с другой стороны приложение магнитного поля приводит к организации дополнительной структуры постели (ворс), которая имеет свойство задерживать мелкое и тонкое золото. Пульсация воды в отсадочной машине также играет дополнительную роль, отмывке частиц золота в камерный продукт.

Предлагаемый способ испытан на лабораторной диафрагмовой отсадочной машине МОД-02, рабочая постель которая представлена на рисунке с установлением

внутри камеры машины 1 на отсадочном решете 2 вертикально с помощью специальных креплений постоянных магнитов (марки БМ-

Рис. 1. Рабочая постель отсадочной камеры

О

2) с соблюдением полюсов 3. За счет действия магнитного поля естественным образом происходит накопление магнитных минералов и при достижении достаточной концентрации в постели образуется ворс 4 по магнитным линиям. Исходные пески 5, перемещаясь над постелью под воздействием пульсирующих потоков, подвергаются разделению по плотности и по магнитным свойствам. Одновременно в такой постели концентрируется и золото и под действием пульсирующих циклов отсадки происходит отделение золота в камерный продукт. В результате резко сокращается объем и увеличивается качество камерного концентрата за счет отделения маг-

нитных минералов и относительно легких минералов пустой породы, которые уходят в хвосты.

Таким образом, принципиальной особенностью нового способа от традиционных является совмещение процессов магнитной сепарации и гравитационной доводки шлихов и концентратов в одном аппарате - отсадочной машине с магнитной системой.

Нами были проведены предварительные экспериментальные работы, по обогащению шлиховых материалов с высоким содержанием магнитных минералов (магнитные шлихи). Шлихи представлены главным образом магнетитом, рыхлыми гидроокислами железа, гематитом и тяжелыми

минералами и составили от общей массы 47 %, кварц - 22 %, остальное - другие минералы с различной плотностью, в качестве имитатора золота использовалась тонко истертая бронза (крупностью -0,315+0 мм), плотностью 8,9 г/см3.

Получены предварительные результаты, где практически весь материал имитатора задерживается (95-98% улавливается) в магнитной постели, извлечение имитатора в камерный продукт достигает 80-82 %.

Этот способ отсадки полезных ископаемых рекомендуется для повышения эффективности переработки и обогащения песков и руд с высоким содержанием магнитных минералов.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Слепцова Е. С. - мл. научный сотрудник, Института горного дела Севера Сибирского отделения РАН. Матвеев А.И. - кандидат технических наук, ст. научный сотрудник, Института горного дела Севера Сибирского отделения РАН.